448 



L. RINMAN. 



Om jag vid utförandet af dessa kolprof sökt de tre sorter 

 kol, om hvilka jag ofvan talat, hade jag funnit t. ex hos räckt 

 ohärdadt cementstål, härdningskol 0,52 och cementkol 0,90, till- 

 sammans 1,42 procent. Det i tabellen uppgifna bundna kolet är 

 nemligen 1,24 proc. hvilket åter utgör 60 procent af 2,07, som 

 tillsammans med den anförda grafiten, 0,30, utgör 2,37 eller vig- 

 ten af hela kolmassan efter stålets lösning i jod. Genom sär- 

 skild undersökning vet jag, att det s. k. cementkolet ur detta 

 stål blir 0,90 procent, och emedan all anledning förefinnes till 

 antagandet, att hela kolmassan efter stålets lösning i jod har den 



förut omtalade sammansättning och således innehåller 60 procent 



60 . 2 37 

 rent kol, så var hela holhalten — — ^ — eller 1,42 procent, deraf 



0,9 procent cementkol. 



Man finner för öfrigt, att de misstag i afseende pä hela kol-' 

 halten, som man gör medelst de s. k. grafitbestäraningarne i 

 ohärdadt stål, äro af ingen praktisk betydenhet. Men det är icke 

 osannolikt, att forskningen i afseende å beskaffenheten af det kol, 

 som jag här föreslagit att benämna cementkol, skall leda till' 

 vigtiga upplysningar för praktiken. 



För öfrigt behöfver man icke hvarken vid sjelfva kolets 

 nämnde olika former eller vid de för dem anförde benämningarne 

 fästa några begrepp om kolets allotropiska tillstånd, utan endast 

 om olika föreningssätt med jernet, hvarpå Karstens polycar- 

 buret äfven syftade. 



I afseende på grafitbestämningarne i tackjern åter, så leda 

 dessa utan tvifvel icke sällan till anmärkningsvärda misstag, 

 hvilka jag nu vill påpeka. 



Den grafitbestämning på Långbans tackjern, hvitt och grått, 

 som här ofvan är anförd, har jag gjort medelst tackjernets ha- 

 stiga upplösning, och mot de båda resultatens öfverensstäramelse; 

 är intet att anmärka. Jag lät sedan göra kolbestämningar efter 

 Eggertz' method och erhöll 



